43 



Schliffen * erhalten konnte ; vom Kalkspath beschreibt Quenstedt 

 (Mineralogie 1877, p. 493) Contactzwillinge nach demselben 

 Gesetze, und Herr Prof. Klein theilt mir mit, dass auch er 

 dergleichen Zwillinge mehrfach beobachtet habe. 



Die oben dargelegte Verschiebimg von oR x(000i) in — 2R 

 x(0221) lässt sich auch experimentell prüfen , Krystalle mit der 

 natürlichen Basisfläche sind indessen zu diesem Versuch nicht 

 zu verwenden, da sie bei der erforderlichen Grösse stets zu wenig 

 homogen sind. Schon die blosse Verschiebung gelingt schwer, 

 fast immöglich dürfte es sein, dabei die Basis intact zu erhalten. 

 Auch hier ist man vielmehr auf das ausgezeichnete Isländische 

 Material angewiesen. Schleift man an ein Spaltungsstück des- 

 selben eine Fläche oR x(0001) möglichst genau und gut spie- 

 gelnd an, so kann man sich überzeugen, dass diese künstliche 

 Basisfläche nach der Verschiebung in der That in die Lage des 

 nächst spitzeren Rhomboeders gelangt (vergl. auch Pfaff. 7). 

 Ich verwandte dazu eine nach oR x(0001) geschliffene Platte, 

 welche früher bei stauroskopischen Messungen gedient hatte. 

 Setzt man die Messer-Schneide auf diese Fläche möglichst genau 

 parallel einer Trace von R x(10Ii) auf, so erfolgt die Verschieb- 

 ung mit grosser Leichtigkeit. Die Neigung der ursprünglichen 

 Basis zu den Spaltflächen betrug: 



135° 27^; 135° 30'; 135° (her. 135° 23' 35"); 



ebenso die Neigung der verschobenen Fläche zu den zwei seit- 

 lichen Spaltflächen: 



129° 29V un d 129° 10'; (ber. 129° 26' 25"). 



Die Neigung der verschobenen Basis zur ursprünglichen 

 wurde berechnet zu 169° 23' 11" und gefunden zu: 169° 20'. 



Bei Ermittlung dieser Neigung zeigte sich ausserdem, dass 

 zahlreiche kleine dreieckige Grübchen, welche die Platte früher 

 bei rohem Aufpoliren auf der Basis erhalten hatte , ebenfalls 

 z. Th. von solchen verschobenen Basisflächen begrenzt waren; 

 die Neigung derselben zur ursprünglichen Basis ergab sich näm- 

 lich zu: 



* Wie der den Dolomit beherbergende Talk-Chloritschiefer, so enthält 

 auch der Dolomitspath selbst zahlreiche mikroskopische Rutilkryställchen, 

 z. Th. von der 10— 20fachen Grösse der im Schiefer selbst vorkommenden. 



